BOUJINTEX #8000
塗 装 工 程 流しのべ工法（膜厚1～2mm）
平滑仕上げ

防滑仕上げ

ベースコート上塗り（ボウジンテックス ＃8000）硅砂散布（5～6号硅砂）ベースコート下塗り（ボウジンテックス ＃8000）

ベースコート上塗り（ボウジンテックス ＃8000）

下塗り（ボウジンテックス 浸透性シーラーエポ＋ボウジンテックス フィラー）

ベースコート下塗り（ボウジンテックス ＃8000）
下塗り（ボウジンテックス 浸透性シーラーエポ＋ボウジンテックス フィラー）

下地（モルタル・コンクリート）

下地（モルタル・コンクリート）

塗 装 仕 様■平滑仕上げ（平滑約1mm仕上げ）
工

使用塗料

程希釈率

塗装方法

塗回数
（回）

塗付量
(kg/㎡/回)

塗面積
可使時間(㎡/缶セット) (23℃)

工程内

塗装間隔(23℃)
工程間
歩行可能

素地調整

新打設のコンクリート面では、夏季30日以上、冬季40日以上養生乾燥させ（モルタル面では夏季14日以上、冬季20日以上）、表面層の水分率5％以下（デジタル水分計）とする。表面層にレイタンスや緻密層があると付着不良の原因となるため、必ず、ポリッシャーまたはライナックス等で下塗りが含浸する下地面になるまで目粗しを行い、次いで丁寧に清掃する。既設モルタル・コンクリート面では、油分・ゴミ・ホコリ・泥等を丁寧に除去・清掃し、充分乾燥させる。また、クラック・不陸等は下塗り工程後、あらかじめエポキシパテ等で充填する。

下 塗 り

ボウジンテックス
浸透性シーラーエポ
主剤10.5kg 硬化剤3.5kg フィラー2.5kg

無希釈

ハケ
ローラー

1（フィラー含む）

83～103

1h以内

4h以上
48h以内

ベースコート下 塗 りボウジンテックス #8000
主剤12.5kg 硬化剤2.5kg

無希釈

金ゴテ
レーキ

10.4

37.520分

16h以上
48h以内

ベースコート上 塗 りボウジンテックス #8000
主剤12.5kg 硬化剤2.5kg

無希釈

金ゴテ
レーキ

11.01520分

0.16～0.20

16h以上

完全硬化2日以上※下塗り塗装の際、すい込みがはげしい場合はフィラーなしの浸透性シーラーエポを再度塗装してください。
（工程内塗装間隔1h以上）■防滑仕上げ（防滑約1.5mm仕上げ）
工

使用塗料

程希釈率

塗装方法

塗回数
（回）

塗付量
(kg/㎡/回)

塗面積
可使時間(㎡/缶セット) (23℃)

工程内

塗装間隔(23℃)
工程間
歩行可能

素地調整

新打設のコンクリート面では、夏季30日以上、冬季40日以上養生乾燥させ（モルタル面では夏季14日以上、冬季20日以上）、表面層の水分率5％以下（デジタル水分計）とする。表面層にレイタンスや緻密層があると付着不良の原因となるため、必ず、ポリッシャーまたはライナックス等で下塗りが含浸する下地面になるまで目粗しを行い、次いで丁寧に清掃する。既設モルタル・コンクリート面では、油分・ゴミ・ホコリ・泥等を丁寧に除去・清掃し、充分乾燥させる。また、クラック・不陸等は下塗り工程後、あらかじめエポキシパテ等で充填する。

下 塗 り

ボウジンテックス
浸透性シーラーエポ
主剤10.5kg 硬化剤3.5kg フィラー2.5kg

無希釈

ハケ
ローラー

1（フィラー含む）

83～103

1h以内

4h以上
48h以内

ベースコート下 塗 りボウジンテックス #8000
主剤12.5kg 硬化剤2.5kg

無希釈

金ゴテ

10.4

37.520分

16h以上
48h以内

ベースコート中 塗 りボウジンテックス #8000
主剤12.5kg 硬化剤2.5kg

無希釈

金ゴテ

11.0

1520分

16h以上
48h以内

ベースコート上 塗 りボウジンテックス #8000
3％
主剤12.5kg 硬化剤2.5kg （専用希釈剤） 金ゴテ

1

0.53020分

硅砂散布

0.16～0.20

16h以上

完全硬化2日以上

上塗り塗装と同時に5号硅砂（0.3～0.4kg／㎡）を均一に散布し、直後にもう一度ローラーを転がす。

※下塗り塗装の際、すい込みがはげしい場合はフィラーなしの浸透性シーラーエポを再度塗装してください。
（工程内塗装間隔1h以上）◎抗菌工法の場合（ベースコート上塗りに「ボウジンテックス #8000抗菌」を使用することにより、抗菌仕様が可能となります。）
ベースコート上 塗 りボウジンテックス #8000抗菌
主剤12.5kg 硬化剤2.5kg

金ゴテ
レーキ

1ボウジンテックス
ハケ
0～5％
ハイEプライマーⅡ
2～4L＃2000シンナー
ローラー
主剤10.5kg 硬化剤3.5kg フィラー2.5kg ＃2000シンナー

1無希釈

1.0

1520分

0.16～0.20

83～103

1h以内

16h以上

完全硬化2日以上※抗菌工法は上塗りにボウジンテックス ＃8000抗菌をご使用ください。

その他の下塗り材
下 塗 り（フィラー含む）

3h以上
48h以内

※研掃機等にて下地処理を行った場合はハイEプライマーⅡが塗装可能です。 ※下塗りのすい込みがはげしい場合はフィラーなしのハイEプライマーⅡを再度塗装してください。
（工程内塗装間隔1ｈ以上）※塗付量にシンナーは含まれていません。

注 意 事 項1. 気温5℃以下、相対湿度80％以上、降雨、降雪、結露が予想されるときは硬化不良を起こすことがありますので施工を見合わせてください。
外部への塗装は避けてください。
2. エポキシ樹脂塗料は直射日光により変色いたしますので、なお、日差しの入り込む窓際への塗装もご注意ください。
3. 低温時に施工した塗膜は水と接触すると表層白化する場合があります。施工後の清掃において水拭きした場合、塗膜表面が白化しますので空拭きにて清掃してください。万一、水を含んだモップ等にて清掃された場合、水を含んでいないモップにて水分を完全に拭き取ってください。
4. 主剤と硬化剤の混合はハンドミキサーで泡を巻き込まないように充分撹拌してください。
（可使時間内にご使用ください。）
5. 撹拌後は速やかに被塗面に流してください。
6. ベースコート下塗りは巣穴にすり込むようにしごき塗りをしてください。
下塗り養生後、エポキシパテおよび増粘剤調整塗料にて行ってください。
7. クラック・フウセン等の処理は、8. 粘度調整で希釈を行う場合は、専用希釈剤を塗料（主剤＋硬化剤）に対して、約1％から約3％までの添加にしてください。また他のシンナー等での希釈は行わないでください。強度不足・硬化不良の原因となります。

9. 防滑仕上げに使用する硅砂は5～6号硅砂を使用し、ベースコート上塗りを金ゴテで広げた後に硅砂散布し、ローラーにて面を整えてください。
10. 冬季は、10℃以下の低温となりやすく、見かけ上乾燥していても実際は硬化不充分でクラックや剥離を生じる場合がありますので、ボウジンテックス ＃8000塗装後のマークストップは施工不可となります。
11. 塗膜や塗料取り扱い時には、換気に気を付け火気厳禁としてください。また、溶剤中毒には充分ご注意ください。換気が不充分である場合、乾燥が遅れるおそれがあります。
12. 静電気をきらう床には施工しないでください。
13. 施工時および施工終了後において、充分な換気を行ってください。
14. 化学物質過敏症の人は、塗料に含有している化学物質（VOC等）に過敏に反応される可能性がありますので、充分ご注意ください。
近隣に迷惑を掛けることがありますので、充分に配慮をお願いします。
15. 塗装による臭気で、16. 製品の安全に関する詳細な内容については、安全データシート（SDS）をご参照ください。

BOUJINTEX #8000

2